VAN BINAIRE METAALLEGEERINGEN. 



25 



a. 



c- 



U11I1U 



Fig. 11. 



heeft. Dan is in elke horizontale laag de kristallisatie-toestand op 

 het oogenblik zoo goed als dezelfde; terzelfdertijd wordt dus de 

 eutektische temperatuur bereikt en, daar toch steeds tengevolge van 

 de wijze van gieten iedere hoogere laag iets ten achteren is bij een 

 lagere, wordt samenkriniping door het stollen van eutektikum op 

 elk plekje gevolgd door aanvulling van een gelijksamengestelde 

 smelt er boven gelegen. Er is dus ook clan nauwelijks reden voor 

 ongelijkheid van gehalte tusschen centrum en peripheric. In Fig. 

 11 mogen a, b en c een schematisch beeld geven van de toestroo- 

 mingen van smelt tengevolge van stolling in een horizontale laag. 



a stelt daarbij dan een 

 uiterst snelle, zoo goed 

 als momentane stolling 

 voor, c een uiterst lang- 

 zame en b een tusschen- 

 geval. a en c stemmen 

 overeen; b verbeeldt een 

 ideaal geval van zuiver 

 horizontale en vertikale 

 verplaatsingen. 

 Tusschen a en b evenals tusschen b en c zijn dan weer over- 

 gangstoestanden, die ook waarden geven voor de liquatie (zoowel 



de peripherische als de 

 centrale) welke theo- 

 retisch = ü is bij a 

 en c en maximaal bij b. 

 M. a. w. wil dit 

 zeggen dat elk der 

 beide onderdeden der 

 liquatie bij afnemende 

 snelheid dei' vastwor- 

 ding van een gietsel, 

 ceteris paribus, in om- 

 vang stijgt om over 

 een maximum gaande later weer te dalen. Fig. 12 stelt dit in 

 beeld voor; de eindtoestanden (liquatie = 0) zijn natuurlijk nooit 

 geheel te bereiken. 



Tot bevestiging van de hoofdzaak van het voorafgaande, een 

 stijgende en later weder dalende liquatie bij toenemenden duur der 

 stolling, al het overige gelijk gebleven, worden de volgende proef- 

 nemingen vermeld: 



Wij hebben materiaal vervaardigd, weder in den vorm van munt- 



Tijdsduur der stolling (toenemend 

 Tig. 12. 



